an den Krystallen der gediegenen Metalle. 



67 



da aber nach Flächen {112} am Hauptkrystall ebenfalls Ab- 

 sonderung stattfindet, ist nicht mit Sicherheit zu schliessen, 

 dass sie an den Lamellen umgelagerten Flächen (010) bezw. 

 (100) entsprechen, wenn gleich es schon sehr unwahrscheinlich 

 ist, dass sie dann einheitlich auftreten würden, wie es das 

 Mikroskop zeigt, statt mit treppenförmigen Absätzen. 



Es wurde daher schliesslich der Versuch gemacht, die 

 Lamellen künstlich zu erzeugen, und zwar wurden dazu, da 

 die Spaltflächen zu wenig eben sind, auch schon zu viele 

 Lamellen enthalten, als dass man die Entstehung sehr feiner 

 neuer leicht nachweisen könnte, nach den Würfelflächen etwas 

 abgeschliffene und gut polirte Spaltungsstücke benützt. Durch 

 Hämmern senkrecht zur polirten (und durch Lederunterlage 

 vor Schrammen geschützten) Fläche wurden in der That stets 

 neue Lamellen, und zwar ebenfalls nach Flächen {112} sicht- 

 bar. An zwei Präparaten derart gelang es auch, eine 

 Schimmermessung der Grenzflächen der (nicht diagonal ver- 

 laufenden) Lamellen vorzunehmen. Danach beträgt ihre Nei- 

 gung zur Hauptfläche 15° 34', stimmt also so weit mit der 

 geforderten überein, als nach der Güte der Reflexe (auch die 

 Hauptfläche war merklich verbogen) zu erwarten war. 



Es ist also anzunehmen, dass in der That die Flächen 

 (010) bezw. (100) durch Umlagerung in (1T2) bezw. (112) 

 übergeführt sind durch einfache Schiebungen nach 

 (112) — kj als erster Kreisschnitts ebene und Gleit- 

 fläche. Daraus ergiebt sich o 2 == [III] als Grundzone 

 (oder k 2 = (112) als zweite Kreisschnittsebene). 

 Eine Fläche (h x h 2 h 3 ) erhält daher nach der Umlagerung die 

 Indices (hj'h 2 'h 3 ') mit den Werthen: 



V = — h 1 + h 2 + h 3 



V = h i — h 2 + h s 



Danach muss speciell die Spaltfläche (001) übergehen 

 in (110), was also mit der Messung übereinstimmt. 



Das Eisen liefert somit das erste Beispiel für einfache 

 Schiebungen regulärer Krystalle K Da erste und zweite 



1 Einfache Schiebungen sind damit an Krystallen aller Systeme beob- 

 achtet, für das tetragonale (Rutil) fehlt allerdings noch der experimentelle 

 Nachweis. 



5* 



